পলিথায়োফিন

পলিথায়োফিন (পিটিএস) হলো পলিমারাইজড থিওফিন, যা এক ধরনের সালফার বিষমচক্রীয় যৌগ। মূল পলিথায়োফিন একটি অদ্রবণীয় রঙিন কঠিন পদার্থ যার সংকেত (C4H2S)n।কঠোরভাবে বলতে গেলে, "পলিথায়োফিন" নামটি কিছুটা ভুল, কারণ পলিমারটি থিয়েনাইলিন (২,৫-C4H2S) পুনরাবৃত্তি একক দ্বারা গঠিত। একইভাবে, থিওফিন নিজে কোনো মনোমার নয়। এর চক্রগুলো ২- এবং ৫-অবস্থানের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। পলি(অ্যালকাইলথিওফিনের) ৩- বা ৪-অবস্থানে অ্যালকাইল প্রতিস্থাপক থাকে। এগুলোও রঙিন কঠিন পদার্থ, তবে সাধারণত জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় হয়।

পলিথায়োফিন জারিত হলে পরিবাহী হয়ে ওঠে। পলিমারের মূল কাঠামো বরাবর ইলেকট্রনের ডিলোকালাইজেশন বা স্থানীয়করণের ফলে এই বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সৃষ্টি হয়। তবে ইলেকট্রন ডিলোকালাইজেশনের ফলে শুধুমাত্র পরিবাহিতাই নয়, আরও অনেক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। এই পদার্থগুলোর আলোকীয় বৈশিষ্ট্য পরিবেশগত উদ্দীপনায় সাড়া দেয়; যেমন দ্রাবক, তাপমাত্রা, প্রযুক্ত বিভব এবং অন্যান্য অণুর সাথে বন্ধন পরিবর্তনের ফলে এদের রঙ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। রঙ এবং পরিবাহিতা, উভয় পরিবর্তনই একই প্রক্রিয়ায় ঘটে; অর্থাৎ পলিমারের মূল কাঠামোটি মুচড়ে যায় এবং এর অনুবন্ধন ব্যাহত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অনুবন্ধী পলিমারগুলো সেন্সর হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর, যা বিভিন্ন ধরনের আলোকীয় ও বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারে।

পলিথায়োফিন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবাহী জৈব পলিমার উন্নয়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০০ সালে অ্যালান জে. হিগার, অ্যালান ম্যাকডিয়ারমিড এবং হিদেকি শিরাকাওয়াকে "পরিবাহী পলিমার আবিষ্কার ও উন্নয়নের জন্য" রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

 পরিবাহিতা ও ডোপিংয়ের কৌশল 
পলিথায়োফিন একটি সাধারণ জৈব পলিমার এবং এটি লাল রঙের একটি কঠিন পদার্থ যা বেশিরভাগ দ্রাবকে খুব একটা দ্রবণীয় নয়। তবে জারক পদার্থের (ইলেকট্রন-গ্রহীতা) সাথে বিক্রিয়া করালে এটি গাঢ় বর্ণ ধারণ করে এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে ওঠে। এই জারণ প্রক্রিয়াকে "ডোপিং" বলা হয়। পলিথায়োফিনকে (এবং অন্যান্য পরিবাহী পলিমারকে) সর্বোচ্চ পরিবাহী অবস্থায় রূপান্তর করতে প্রায় ০.২ তুল্য জারক ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রতি পাঁচটি চক্রের মধ্যে প্রায় একটি জারিত হয়। ডোপিংয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের জারক ব্যবহৃত হয়। রেডক্স বিক্রিয়ার কারণে পলিথায়োফিনের পরিবাহী রূপটি মূলত একটি লবণ। [A]PF6 জারক ব্যবহার করে একটি আদর্শ স্টোইকিওমেট্রি নিচে দেখানো হলো:
(C4H2S)n  + 1/5n [A]PF6  →   (C4H2S)n(PF6)0.2n  +  1/5 nA

তাত্ত্বিকভাবে বিজারক পদার্থ ব্যবহার করে পলিথায়োফিনকে n-ডোপ করা সম্ভব, তবে এই পদ্ধতিটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়।


"p-ডোপিং" এর সময় বাইপোলারন নামক একটি আধানযুক্ত একক গঠিত হয়। এই বাইপোলারনটি পলিমার শিকল বরাবর একটি একক হিসেবে চলাচল করে এবং পদার্থের সামগ্রিক পরিবাহিতার জন্য দায়ী। এই পরিবাহিতা ১০০০ S/cm পর্যন্ত হতে পারে। তুলনায় তামার পরিবাহিতা প্রায় ৫×১০৫ S/cm। সাধারণত পলিথায়োফিনের পরিবাহিতা ১০০০ S/cm এর কম হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে (যেমন অ্যান্টিস্ট্যাটিক ফিল্ম হিসেবে) উচ্চ পরিবাহিতার প্রয়োজন হয় না।

 জারকসমূহ 
পলিথায়োফিন ডোপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিকারক ব্যবহৃত হয়। আয়োডিন এবং ব্রোমিন ব্যবহার করলে উচ্চ পরিবাহী পদার্থ তৈরি হয়, যা হ্যালোজেনের ধীর বাষ্পীভবনের কারণে কিছুটা অস্থিতিশীল। জৈব অ্যাসিড, যেমন ট্রাইফ্লুরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপায়োনিক অ্যাসিড এবং সালফোনিক অ্যাসিডসমূহ আয়োডিনের তুলনায় কম পরিবাহিতা দিলেও এদের স্থায়িত্ব বেশি হয়। ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহার করে জারণীয় পলিমারাইজেশন করলে অবশিষ্টাংশ অনুঘটক দ্বারা ডোপিং হতে পারে। যদিও গবেষণায় দেখা গেছে যে ফেরিক ক্লোরাইড দ্বারা উৎপন্ন পলি(৩-হেক্সাইলথিওফিন) আংশিকভাবে হ্যালোজেনেটেড হয়ে যায়।

 গঠন এবং আলোকীয় বৈশিষ্ট্য 

 অনুবন্ধনের দৈর্ঘ্য 
অনুবন্ধী পলিথায়োফিনের বর্ধিত π-সিস্টেম এদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, আলোকীয় ধর্ম, তৈরি করে। মোটামুটিভাবে, এদের অনুবন্ধী মূল কাঠামোকে শ্রোডিঞ্জার সমীকরণের "ইলেকট্রন-ইন-এ-বক্স" সমাধানের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অনুবন্ধন নির্ভর করে অ্যারোমেটিক চক্রের π-অরবিটালগুলোর উপরিপাতনের ওপর, যার জন্য থিওফিন চক্রগুলোকে সমতলীয় হতে হয়।
সমতলীয় চক্রের সংখ্যা অনুবন্ধনের দৈর্ঘ্য  নির্ধারণ করে, অনুবন্ধন দৈর্ঘ্য যত বেশি হয়, সংলগ্ন শক্তি স্তরের মধ্যকার ব্যবধান তত কমে এবং শোষণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বৃদ্ধি পায়। সংশ্লেষণের সময় ত্রুটিপূর্ণ সংযোগ বা ভারী পার্শ্ব-শিকলের কারণে সমতলীয়তা নষ্ট হতে পারে, যা অনুবন্ধনের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেয় এবং শোষণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে।

 আলোকীয় প্রভাব 
পলিথায়োফিনের আলোকীয় বৈশিষ্ট্য অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক বিভবের কারণে এদের শোষণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয় (ইলেক্ট্রোক্রোমিজম), অথবা ক্ষারীয় আয়নের উপস্থিতিতেও এমনটা হতে পারে (আয়নোক্রোমিজম)।

 প্রতিস্থাপিত পলিথায়োফিন 
পলিথায়োফিন এবং এর জারিত জাতকগুলোর প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্য বেশ দুর্বল। এগুলো সাধারণ দ্রাবকে অদ্রবণীয় এবং সহজে গলে না। উদাহরণস্বরূপ, ডোপ করা অপ্রতিস্থাপিত পলিথায়োফিন শুধুমাত্র আর্সেনিক ট্রাইফ্লুরাইড এবং আর্সেনিক পেন্টাফ্লুরাইডের মতো দুর্লভ দ্রাবকে দ্রবণীয়। যদিও প্রক্রিয়াকরণ কঠিন, তবুও এর সম্ভাব্য উচ্চ পরিবাহিতা এবং তাপীয় স্থায়িত্বের কারণে এটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত একটি উপাদান। বর্তমানে দ্রবণীয় পলিথায়োফিনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা সাধারণত ৩-অ্যালকাইলথিওফিন থেকে তৈরি করা হয়।

 ৩-অ্যালকাইলথিওফিন 
৩-প্রতিস্থাপিত থিওফিন থেকে দ্রবণীয় পলিমার পাওয়া সম্ভব যেখানে ৩-প্রতিস্থাপকটি বিউটাইল বা তার চেয়ে দীর্ঘ শিকলযুক্ত। কো-পলিমারগুলোও দ্রবণীয় হয়, যেমন পলি(৩-মিথাইলথিওফিন-'কো'-৩'-অক্টিলথিওফিন)।
৩-অ্যালকাইলথিওফিনের একটি নেতিবাচক দিক হলো এর অনির্দিষ্ট রেজিওরেগুলারিটি। এই রেজিওরেগুলারিটি পলিথায়োফিনের বৈশিষ্ট্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

 বিশেষ প্রতিস্থাপক 
পানিতে দ্রবণীয় পলিথায়োফিনের উদাহরণ হলো সোডিয়াম পলি(৩-থিওফিনঅ্যালকেনসালফোনেট)। পানিতে দ্রবণীয় করার পাশাপাশি এর সালফোনেট গ্রুপগুলো কাউন্টার-আয়ন হিসেবে কাজ করে এবং স্বয়ং-ডোপড পরিবাহী পলিমার তৈরি করে। ৩-অবস্থানে কাইরাল প্রতিস্থাপকযুক্ত থিওফিনও পলিমারাইজ করা হয়েছে।

ফ্লোরিনেটেড পলিথায়োফিন পলিমার-ফুলারিন সৌর কোষে ৭% দক্ষতা প্রদান করতে সক্ষম।

পিইডিওটি
৩,৪-ডাইসাবস্টিটিউটেড থিওফিন, যা ইথিলিনডাইঅক্সিথিওফিন (ইডিওটি) নামে পরিচিত, হলো পলিমার পিইডিওটি এর অগ্রদূত। যেহেতু এই মনোমারটি প্রতিসম, তাই এখানে রেজিওরসায়নের কোনো জটিলতা নেই। পিইডিওটি মূলত ইলেক্ট্রোক্রোমিক ডিসপ্লে, ফটোভোলটাইক, ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্ট ডিসপ্লে, প্রিন্টেড ওয়্যারিং এবং সেন্সরে ব্যবহৃত হয়।

সংশ্লেষণ
তড়িৎ-রাসায়নিক সংশ্লেষণ
তড়িৎ-রাসায়নিক পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায়, থিওফিন এবং একটি তড়িৎ-বিশ্লেষ্য (ইলেক্ট্রোলাইট) সমৃদ্ধ দ্রবণ অ্যানোডের ওপর একটি পরিবাহী পিটি ফিল্ম তৈরি করে। তড়িৎ-রাসায়নিক পলিমারাইজেশন বেশ সুবিধাজনক, কারণ এতে পলিমারকে আলাদা করে বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। তবে এর ফলে পলিমারে অবাঞ্ছিত আলফা-বিটা লিংকেজ তৈরি হতে পারে এবং রেজিওরেগুলারিটির মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। ইলেকট্রোপলিমারাইজেশনের স্টয়কিওমিতি হলো:

n C4H4S  →   (C4H2S)n  +  2n H+  +  2n e−
পলিমারাইজেশনের মাত্রা এবং উৎপন্ন পলিমারের গুণমান মূলত ইলেকট্রোডের উপাদান, কারেন্ট ডেনসিটি, তাপমাত্রা, দ্রাবক, ইলেক্ট্রোলাইট, পানির উপস্থিতি এবং মনোমারের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে।

ইলেকট্রন-দানকারী সাবস্টিটিউয়েন্টগুলো জারণ বিভব কমিয়ে দেয়, যেখানে ইলেকট্রন-আকর্ষণকারী গ্রুপগুলো জারণ বিভব বাড়িয়ে দেয়। ফলে, অ্যাসিটোনাইট্রিল এবং টেট্রাবুটাইলঅ্যামোনিয়াম টেট্রাফ্লুরোবোরেটে ৩-মিথাইলথিওফিন প্রায় ১.৫ ভোল্ট (বনাম এসসিই) বিভবে পলিমারাইজড হয়, যেখানে আনসাবস্টিটিউটেড থিওফিনের জন্য অতিরিক্ত ০.২ ভোল্ট প্রয়োজন। ৩-সাবস্টিটিউটেড থিওফিনের α-কার্বনে শাখা তৈরির ফলে সৃষ্ট স্টেরিক বাধা পলিমারাইজেশনে বাধা দেয়।

প্রক্রিয়াগত দিক থেকে, থিওফিন মনোমারের জারণের ফলে একটি র‍্যাডিক্যাল ক্যাটায়ন তৈরি হয়, যা পরে অন্য একটি মনোমারের সাথে যুক্ত হয়ে র‍্যাডিক্যাল ক্যাটায়ন ডাইমার গঠন করে।

ব্রোমোথিওফিন থেকে
পিটি এর তড়িৎ-রাসায়নিক সংশ্লেষণের তুলনায় রাসায়নিক সংশ্লেষণে দুটি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়: মনোমার নির্বাচনের বৃহত্তর সুযোগ এবং উপযুক্ত প্রভাবক ব্যবহার করে নিখুঁত রেজিওরেগুলার সাবস্টিটিউটেড পিটি তৈরির ক্ষমতা। এক শতাব্দীরও বেশি আগে দুর্ঘটনাক্রমে প্রথমবারের মতো রাসায়নিকভাবে পিটি সংশ্লেষিত হয়েছিল। ২,৫-ডাইব্রোমোথিওফিন থেকে রাসায়নিক সংশ্লেষণে কুমাদা কাপলিং এবং সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াগুলো ব্যবহৃত হয়।
420 px|center|পিটি (PT) তৈরির কুমাদা কাপলিং পদ্ধতি।

কুমাদা ক্রস-কাপলিং ব্যবহার করে ২-ব্রোমো-৩-অ্যালকাইলথিওফিনের লিথিয়েশনের মাধ্যমে রেজিওরেগুলার পিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই পদ্ধতিতে প্রায় ১০০% এইচটি, এইচটি  কাপলিং তৈরি হয়। অত্যধিক সক্রিয় "রিক জিঙ্ক" এর সাথে ২,৫-ডাইব্রোমো-৩-অ্যালকাইলথিওফিনের বিক্রিয়া একটি বিকল্প পদ্ধতি।

রাসায়নিক জারক ব্যবহারকারী পদ্ধতিসমূহ
ব্রোমিনেটেড মনোমারের প্রয়োজন হয় এমন পদ্ধতিগুলোর বিপরীতে, ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহার করে থিওফিনের জারণ পলিমারাইজেশন কক্ষ তাপমাত্রাতেই সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিটি ১৯৮৬ সালে সুগিমোটো ও তার সহযোগীরা বর্ণনা করেছিলেন। এর স্টয়কিওমিতি ইলেকট্রোপলিমারাইজেশনের মতোই।

এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রমাণিত হয়েছে; বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহার করে অ্যান্টিস্ট্যাটিক কোটিং তৈরি করা হয়। ফেরিক ক্লোরাইড ছাড়াও অন্যান্য জারক পদার্থের ব্যবহারের কথা জানা গেছে। মনোমার দ্রবণে ফেরিক ক্লোরাইডের ধীর সংযোজনের মাধ্যমে প্রায় ৯৪% এইচ-টি সমৃদ্ধ পলি(৩-(৪-অক্টিলফিনাইল)থিওফিন) তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। প্রভাবকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বাড়ানোর জন্য ইন-সিটু ফেরিক ক্লোরাইড অধঃক্ষেপণ করলে, সরাসরি স্ফটিক প্রভাবক ব্যবহারের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি উৎপাদন এবং মনোমার রূপান্তর পাওয়া যায়। পলিমারাইজেশনের সময় বিক্রিয়া মিশ্রণে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত করলে উচ্চতর আণবিক ভর পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। এনএমআর স্পেকট্রোস্কোপির আগে পলিমারকে আলাদা করতে এবং অবশিষ্টাংশ প্রভাবক দূর করতে পোলার দ্রাবক ব্যবহার করে দীর্ঘস্থায়ী সক্সলেট নিষ্কাশন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। মনোমারের সাথে প্রভাবকের অনুপাত কমিয়ে (৪:১ এর পরিবর্তে ২:১) পলি(৩-ডোডেসিলথিওফিনের) রেজিওরেগুলারিটি বাড়ানো সম্ভব হতে পারে। আন্দ্রিয়ানি ও তার সহযোগীরা ক্লোরোফর্মের বদলে কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবণীয় পলি(ডাইঅ্যালকাইলটারথিওফিনের) উচ্চ ফলন লক্ষ্য করেছেন, যা তারা কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে র‍্যাডিক্যাল প্রজাতির স্থিতিশীলতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উচ্চ মানের প্রভাবক ধীর গতিতে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় যোগ করলে উচ্চ আণবিক ভরের পিএটি তৈরি হয় যেখানে কোনো অদ্রবণীয় পলিমার অবশিষ্টাংশ থাকে না। ফ্যাক্টোরিয়াল পরীক্ষাগুলো নির্দেশ করে যে প্রভাবক/মনোমার অনুপাত পলি(৩-অক্টিলথিওফিনের) ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক। পলিমারাইজেশনের দীর্ঘ সময়ও ফলন বাড়ায়।

ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহার করে জারণ পলিমারাইজেশনের ক্ষেত্রে একটি র‍্যাডিক্যাল পথের  প্রস্তাব করা হয়েছে। নিয়েমি ও তার সহযোগীরা জানিয়েছেন যে, পলিমারাইজেশন কেবল সেসব দ্রাবকেই লক্ষ্য করা গেছে যেখানে প্রভাবক আংশিক বা সম্পূর্ণ অদ্রবণীয় ছিল (ক্লোরোফর্ম, টলুইন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, পেন্টেন এবং হেক্সেন; কিন্তু ডাইইথাইল ইথার, জাইলিন, অ্যাসিটোন বা ফরমিক অ্যাসিড নয়) এবং তারা ধারণা করেন যে পলিমারাইজেশন কঠিন ফেরিক ক্লোরাইডের পৃষ্ঠে ঘটতে পারে।. তবে অ্যাসিটোনাইট্রিলেও এই বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় যেখানে FeCl3 দ্রবণীয়, যা পূর্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হিসাবও র‍্যাডিক্যাল মেকানিজমের দিকে নির্দেশ করে। ৩-মিথাইলথিওফিনের ডাইমারাইজেশনের রেজিওরসায়ন থেকেও এই মেকানিজম অনুমান করা যায়।

100px|৩-মিথাইলথিওফিন

ফেরিক ক্লোরাইড থেকে প্রস্তুত ৩-(৪-অক্টিলফিনাইল)থিওফিনের গঠন থেকে একটি কার্বোক্যাটায়ন মেকানিজম অনুমান করা হয়।

অ্যাসিটোনাইট্রিলে ফেরিক ক্লোরাইডের দ্রবণের মাধ্যমে থিওফিনের পলিমারাইজেশন ঘটানো যেতে পারে। থিওফিন পলিমারাইজেশনের গতিবিদ্যাও র‍্যাডিক্যাল পলিমারাইজেশন মেকানিজমের ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধী বলে মনে হয়েছে। বারবারেলা ও তার সহযোগীরা ৩-(অ্যালকাইলসালফ্যানাইল)থিওফিনের অলিগোমারাইজেশন অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল হিসাব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একটি র‍্যাডিক্যাল ক্যাটায়ন মেকানিজম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একটি অসমজাতীয় এবং শক্তিশালী জারক প্রভাবক সমৃদ্ধ সিস্টেম—যা থেকে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা কঠিন এমন রিজিড-রড পলিমার তৈরি হয়—সেটির অধ্যয়ন অত্যন্ত দুরূহ হওয়ায় জারণ পলিমারাইজেশনের মেকানিজম নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। তবে র‍্যাডিক্যাল ক্যাটায়ন মেকানিজমটি সাধারণত স্বীকৃত।

ব্যবহার
স্থির ব্যবহারের একটি উদাহরণ হিসেবে, হেরিয়াসের পলি(৩,৪-ইথিলিনডাইঅক্সিথিওফিন)-পলি(স্টাইরিন সালফোনেট) (পিইডিওটি-পিএসএস) পণ্যটি ("ক্লিভিওস পি") অ্যান্টিস্ট্যাটিক কোটিং হিসেবে (যেমন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের প্যাকেজিং উপাদান) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যাগফা-গেভার্ট (এজিএফএ)  এর অ্যান্টিস্ট্যাটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতি বছর ২০০ মিটার × ১০ মিটার ফটোগ্রাফিক ফিল্ম পিইডিওটি:পিএসএস দিয়ে লেপন করে। পিইডিওটি:পিএসএস এর পাতলা স্তরটি কার্যত স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন, যা ফিল্ম রিওয়াইন্ডিংয়ের সময় স্থির তড়িৎ নির্গমন রোধ করে এবং প্রসেসিংয়ের পর নেগেটিভে ধুলাবালি জমা কমায়।

প্রস্তাবিত ব্যবহারসমূহ
পিইডিওটি-কে এমন সব গতিশীল ব্যবহারের জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে পলিমার ফিল্মে বিভব প্রয়োগ করা হয়। পিইডিওটি-কোটেড জানালা এবং আয়নায় বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করলে সেগুলো অস্বচ্ছ বা প্রতিফলক হয়ে ওঠে, যা এর ইলেক্ট্রোক্রোমিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। ইলেক্ট্রোক্রোমিক জানালার ব্যাপক ব্যবহার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ খরচে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়।

অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে ফিল্ড-ইফেক্ট ট্রানজিস্টর,Garnier, F. "Field-Effect Transistors Based on Conjugated Materials". In Electronic Materials: The Oligomer Approach (Eds: Müllen, K.; Wegner, G.), Wiley-VCH, Weinheim, 1998,  ইলেক্ট্রোলুমিনেসেন্ট ডিভাইস, সৌরকোষ, ফটোক্যামিক্যাল রেজিস্ট, নন-লিনিয়ার অপটিক্যাল ডিভাইস,Harrison, M. G.; Friend, R. H. "Optical Applications". In Electronic Materials: The Oligomer Approach (Eds: Müllen, K.; Wegner, G.), Wiley-VCH, Weinheim, 1998,  ব্যাটারি, ডায়োড এবং রাসায়নিক সেন্সর। সাধারণত, পরিবাহী পলিমারগুলোর জন্য দুই ধরনের ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়। স্থির ব্যবহারগুলো মূলত উপাদানের সহজাত বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, প্রক্রিয়াকরণ এবং পলিমারিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, গতিশীল ব্যবহারগুলো বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ বা পরিবেশগত উদ্দীপনার ফলে সৃষ্ট পরিবাহিতা ও আলোকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে কাজে লাগায়।

পিটি-কে সেন্সর এলিমেন্ট হিসেবেও প্রচার করা হয়েছে। বায়োসেন্সর ব্যবহারের পাশাপাশি, ধাতব আয়ন বা কাইরাল অণু শনাক্ত করার জন্য পিটি-কে রিসেপ্টরের মাধ্যমে কার্যকরী করা যেতে পারে। পেনড্যান্ট ক্রাউন ইথার যুক্ত পিটি ক্ষারীয় ধাতুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।


পলিথায়োফিন প্রিয়ন রোগ নিরাময়েও সম্ভাবনা দেখিয়েছে।

টীকা

তথ্যসূত্র

আরও পড়ুন
Handbook of Conducting Polymers (Eds: T. A. Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds), Marcel Dekker, New York, 1998. 
G. Schopf, G. Koßmehl, Polythiophenes: Electrically Conductive Polymers, Springer, Berlin, 1997, ; 
Synthetic Metals (সাময়িকী)। ISSN 0379-6779


বিষয়শ্রেণী:আণবিক ইলেকট্রনিক্স
বিষয়শ্রেণী:থিওফিন
বিষয়শ্রেণী:জৈব পলিমার
বিষয়শ্রেণী:প্লাস্টিক
বিষয়শ্রেণী:জৈব অর্ধপরিবাহী
বিষয়শ্রেণী:পরিবাহী পলিমার